( 3o3 ) 



rence essentielle, que la chaleur rouge fût continuée pendant quelques 

 minutes ou pondant plusieurs heures. 



» L'effet produit par la chaleur fut donc, dans cette seconde série d'ex- 

 ])ériences, inverse de ce qu'il avait été dans la première. 



» Le sesquioxyde de fer préparé habituellement par moi, dans mes ana- 

 lyses de fers météoriques, différait quelque peu du précédent, le fer en dis- 

 solution étant d'abord précipité par l'ébullilion avec de l'acétate de soude 

 et le sous-acétate formé étant subséquemment converti en oxvde ; mais 

 l'oxyde ainsi préparé manifeste également des propriétés magnétiques 

 analogues à celui que j'ai obtenu en employant l'excédant d'ammo- 

 niaque. 



» 11 restait à examiner les oxydes de fer de fers météoriques, et à voir 

 quelles impuretés ils contenaient; puisa s'assurer que ces inipurctés ne 

 jouaient pas un rôle dans le phénomène. 



» Puisque la présence des oxydes de nickel et de cobalt ne peut con- 

 duire à une explication quelconque du phénomène en question (car ni 

 l'un ni l'autre de ces oxydes n'est attiré par l'aimant), je me déterminai à 

 voir ce que pouvait être l'oxyde de fer préparé avec le fer météorique, 

 après qu'il aurait été redissous quatre fois, et quatre fois précipité par 

 l'acétate de soude, en convertissant le sous-acétate de fer en sesquioxyde 

 par la dissolution dans l'acide nitro-muriatique et en le précipitant par 

 l'ammoniaque. Le sesquioxyde de fer ainsi préparé ne présentait plus les 

 propriétés signalées dans la deuxième série d'expériences, mais les pro- 

 priétés de l'oxyde ordinaire de la première série, c'est-à-dire qu il n'était 

 plus attiré par l'aimant après avoir été chaujjé à rouge. 



» Comme il était évident que la petite quantité d'oxydes de nickel et de 

 cobalt restant dans le sesquioxyde préparé avec le fer météorique avait 

 quelque rapport avec le phénomène qui m'occupait, je fus conduit à com- 

 mencer une troisième série d'expériences, en employant du sesquioxvde de 

 fer préparé avec du fer pur et mêlé avec des oxydes de nickel, de cobalt et 

 d'autres métaux. La solution de sesquioxyde fut mélangée avec une solution 

 des autres métaux dans le même acide, antérieurement à la précipitation 

 par l'ammoniaque. 



M Lorsque la solution additionnelle fut une solution de nickel ou de 

 cobalt, les résultats furent absolument les mêmes qu'avec le fer météo- 

 rique. 



» L'addition du cuivre donna encore des résultats rappelant ceux qu'avait 

 donnés l'oxyde de fer météorique, mais à un degré moindre. Les analyses 



40.. 



